S AINSTEK E -J OURNAL STT P EKANBARU - V OL . 10 N O . 1 (2022)
Terbit online pada laman web jurnal :
https://ejournal.sttp-yds.ac.id/index.php/js/index

## SAINSTEK
(e-Journal)
|    ISSN (Print) 2337-6910    |    ISSN (Online) 2460-1039    |

## Pengaruh Campuran Abu Batang Jagung Dan Semen Sebagai Bahan Untuk Stabilisasi Tanah Lempung Organik Terhadap Nilai California

## Bearing Ratio (CBR)
Roza Mildawati a , Sri Hartati Dewi b , Mulyono c
a, b, c Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 28284, Indonesia

## I NFORMASI A RTIKEL

## A B S T R A C T
Sejarah Artikel: Diterima Redaksi: 18 Februari 2022 Revisi Akhir: 31 Mei 2022 Diterbitkan Online : 30 Juni 2022
Provinsi  Riau  secara  umum  memiliki  wilayah  dengan  kondisi  tanah gambut dengan cakupan yang cukup luas di Pulau Sumatera yaitu ±4,04 jt Ha atau 56,1% dari jumlah lahan gambut di Pulau Sumatera. Pembangunan jalan raya  yang  berada  diatas  tanah  gambut  harus  memperhatikan  kondisi  tanah dasarnya terlebih dahulu agar jalan yang dibangun dapat bertahan lama. Tanah gambut yang digunakan diambil dari Desa Sadar Jaya, Siak Kecil, Bengkalis, Riau  dan  akan  distabilisasi  dengan  menggunakan  abu  batang  jagung  (ABJ) dan  semen  sebagai  bahan  campuran  stabilisasi.  Metode  stabilisasi  tanah merupakan salah satu cara yang sering digunakan untuk memperbaiki kondisi tanah  asli  dengan  kuat  dukung  tanah  yang  kurang  bagus  menjadi  lebih  baik lagi.  Variasi  campuran  yang  digunakan  yaitu  2%  ABJ,  5%  semen  dan  4% ABJ,  10%  semen.  Masa  waktu  pemeraman  yang  digunakan  0,  4,  dan  7  hari pemeraman.  Nilai CBR tanah  asli  pada  pemeraman  0  hari  sebesar  13,33%,  4 hari sebesar 16,04%, dan 7 hari sebesar 16,88%. Untuk nilai CBR pada tanah campuran 2% ABJ, 5% semen pada masa pemeraman 0 hari sebesar 13,75%, 4 hari sebesar 18,63% dan 7 hari sebesar 19,80%. Untuk nilai CBR pada tanah campuran  4%  ABJ,  10%  semen  pada    masa  pemeraman  0  hari  sebesar 13,95%,  4  hari  sebesar  19,59%  dan  7  hari  sebesar  20,01%.  Dari  hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa nilai CBR tertinggi yaitu pada pemeraman 7  hari  baik  untuk  tanah  asli  maupun  untuk  tanah  campuran.  Lama  waktu pemeraman menjadi faktor yang mempengaruhi besarnya  nilai CBR .

## K ATA K UNCI
Stabilisasi Tanah,
Abu Batang Jagung,
Tanah Gambut

## K ORESPONDENSI
Telepon: 0813-6539-4519
E-mail  : srihartatidewi @eng.uir.ac.id

## 1.     PENDAHULUAN
Provinsi  Riau  secara  umum  memiliki  wilayah  dengan kondisi tanah gambut dengan cakupan yang cukup luas di Pulau Sumatera yaitu sekitar 4,04 jt Ha atau 56,1% dari jumlah lahan gambut  yang  ada  di  Pulau  Sumatera  [7].  Lahan  gambut  yang terluas  di  Riau  terdapat  di  daerah  Kabupaten  Bengkalis  dan IndragiriHilir.
Perlu disadari bahwa pembangunan perkerasan jalan raya di atas tanah gambut yang memiliki daya dukung rendah sering mengalami  permasalahan.  Permasalahan  yang  biasanya  sering terjadi  pada  jalan  yang  berada  di  atas  tanah  gambut  adalah permukaan jalan yang bergelombang dan berlubang diakibatkan
oleh kurangnya kuat dukung tanah akibat beban lalu lintas yang melewati jalan tersebut.
Salah  satu  parameter  yang  menjadi  tolak  ukur  dalam penentuan  kemampuan  tanah  dalam  pembuatan  sarana transportasi  sebagai  jalan  yaitu  nilai  daya  dukung  tanah  atau yang serig di sebut dengan nilai California bearing ratio ( CBR ). Persyaratan nilai daya dukung tanah dikategorikan baik adalah apabila  nilai CBR berdasarkan  pengujian  lapangan  >3%  dan berdasarkan  pengujian  laboratorium  >6%.  untuk  tanah  yang mempunyai  daya  dukung  kurang  baik  atau  tidak  memenuhi persyaratan perlu dilakukan stabilisasi terlebih dahulu agar tanah tersebut menjadi lebih baik dan memenuhi persyaratan sebagai bahan  timbunan  ( subbase )  maupun  sebagai  lapisan  pondasi dasar ( subgrade ) pada jalan raya [9].
Stabilisasi  tanah  adalah  suatu  metode  perbaikan  tanah yang  sering  digunakan  untuk  memperbaiki  sifat  teknis  tanah agar  tanah  menjadi  lebih  baik  dan  memenuhi  persyaratan tertentu.  Stabilisasi  tanah  menggunakan  abu  batang  jagung (ABJ)  dan  semen  ini  bertujuan  untuk  dapat  menaikkan  nilai kuat dukung pada tanah asli.
Dalam penelitian ini tanah yang akan distabilisasi berada dilokasi  Desa  Sadar  Jaya,  Kecamatan  Siak  Kecil,  Kabupaten Bengkalis.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1  Unsur Pokok Tanah
Dalam  pengertian  secara  umum,  tanah  didefinisikan  sebagai material  yang  terdiri  dari  agregat  (butiran)  mineral-mineral  padatyang tidak tersementasi (terikat secara kimia) satu sama lain dan bahan-bahan organik  yang  telah  melapuk  disertai  dengan  zat  cair  dan  gas  yang mengisi ruang-ruang kosong diantara partikel-partikel padat tersebut [2].
Tanah  merupakan  himpunan  mineral,  bahan  organik,  dan endapan-endapan yang relatif lepas( loose ) yang terletak di atas batuan dasar  ( bedrock ).  Ikatan  butiran  yang  relative  lemah  dapat  disebabkan oleh karbonat, zat organik, atau oksida-oksida yang mengendap diantara pertikel-partikel. Ruang diantara partikel dapat berisi air, udara, ataupun keduanya [4].

## 2.2   Sistem Klasifikasi Tanah
Sistem  klasifikasi  tanah  pada  dasarnya  untuk  memberikan informasi  terkait  dengan  sifat-sifat  dan  karakteristik  pada  tanah. Terdapat  dua  sistem  klasifikasi  tanah  yang  sering  digunakan  dalam identifikasi tanah, yaitu :
1. Unified soil classification system (USCS).
2. American  association  of  state  highway  and  transportation classification (AASHTO)

## 2.3  Tanah Gambut
Gambut adalah bahan organis setengah lapuk berserat atau suatu  tanah  yang  mengandung  bahan  organi  berserat  dalam jumlah besar. Tanah gambut mempunyai angka pori yang sangat tinggi dan sangat kompresibel. Lapisan tanah gambut adalah tipe lapisan tanah lempung atau lanau yang bercampur dengan serat- serat  flora  dari  tumbuhan  tebal  di  atasnya.  Pada  kondisi  tanah yang  melapuk  atau  fauna  yang  membusuk  maka  tanah  tersebut menjadi tipe tanah organik [8].

## 2.4  Stabilisasi Tanah
Dalam  pengertian  luas  yang  dimaksud  dengan  stabilisasi adalah  pencampuran  tanah  dengan  bahan  tertentu  guna  untuk memperbaiki  sifat-sifat  teknis  tanah  agar  memenuhi  syarat teknis tertentu.

## 2.5  Stabilisasi Mekanis
Stabilisasi  mekanis  dilakukan  dengan  cara  mencampur atau  mengaduk  dua  macam  tanah  atau  lebih  yang  bergradasi berbeda  untuk  memperoleh  material  yang  memenuhi  ketentuan syarat tertentu. Pencampuran tanah ini dapat dilakukan dilokasi proyek  atau  tempat  dimana  pengambilan  bahan  tersebut. Stabilisasi  mekanis  juga  dapat  dilakukan  dengan  cara  menggali tanah  buruk  ditempat  dan  menggantinya  dengan  material granular dari tempat lain [1].

## 2.6  Stabilisasi Dengan Bahan Campuran (Additif)
Stabilisasi dengan bahan tambah atau yang sering  disebut dengan  stabilisasi  kimiawi  berguna  untuk  memperbaiki  sifat- sifat  teknis  tanah,  dengan  cara  mencampur  tanah  dengan  bahan tambah.  Bahan  tambah  ( additives )  adalah  bahan  hasil  olahan pabrik  yang  bila  ditambahkan  ke  dalam  tanah  dengan
perbandingan  yang  tepat  akan  memperbaiki  sifat-sifat  teknis tanah, seperti kekuatan, tekstur, kemudahan-dikerjakan ( workability )  dan  plastisitas.  Contoh-contoh  bahan  tambah adalah  kapur,  semen  Portland,  abu-terbang  ( fly-ash ),  aspal ( bitumen ) dan lain-lain [5].

## 2.7  Abu Batang Jagung
Abu  batang  jagung  merupakan  abu  hasil  pembakaran batang  jagung  yang  lolos  saringan  No.  200.  Komponen  pada tanaman  jagung  yang  sudah  tua  dan  siap  panen  terdiri  atas  biji 38%,  tongkol  7%,  kulit  12%,  daun  13%,  dan  batang  30%. Jagung  adalah  salah  satu  tanaman  yang  memiliki  limbah terbesar di Indonesia. Selain dari tongkol jagung, batang jagung juga merupakan limbah dari pertanian.
Limbah  tanaman  jagung  berupa  batang,  daun,  kulit,  dan jonggol  mencapai  1,5  kali  bobot  biji.  Artinya  limbah  yang dihasilkan dari tanaman jagung yang terbuang lebih banyak dari pada biji jagung yang didapatkan.
Jagung  merupakan  tanaman  yang  memiliki  kandungan silika  yang  tinggi  yaitu  66,38%  .  selain  dari  kandungan  silika batang  jagung  juga  mengandung  selulosa  42,6%,  hemiselulosa 21,3%, dan lignin 8,2% [3].

## 2.8  Semen
Semen  merupakan  bahan  organik  halus  yang  memiliki sifat  mengikat  kuat  secara  hidrolik  bila  dicampur  dengan  air untuk menghasilkan produk yang stabil dan tahan lama.
Semen  yang  bercampur  dengan  tanah  mengakibatkan terjadinya  proses  pertukaran  kation  alkali  (Na + dan  K + ) dari  tanah  digantikan  oleh  kation  dari  semen  sehingga ukuran  butiran  tanah  bertambah  besar  ( flokulasi ).  Selain proses flokuasi yang terjadi
dalam stabilisasi tanah, terjadi pula proses pozolan, proses hidrasi,  dan  proses  sementasi.  Proses  pozolan  terjadi  antara kalsium hidroksida dari tanah bereaksi dengan silikat (SiO 2 ) dan aluminat (AlO 3 ) dari semen membentuk material pengikat yang terdiri dari kalsium silikat atau aluminat silikat.  Reaksi dari ion Ca 2+ dengan silikat dan aluminat dari permukaan partikel tanah membentuk  pasta  seme  ( hydrated  gel )  sehingga  mengikat partikel-partikel tanah. Sementasi dapat juga terjadi karena sifat semen bila tercampur dengan air akan menjadi
pozolan/sementasi. Dampak dari perbaikan sifat ini tidak hanya membantu  proses  pelaksanaan  pekerjaan  konstruksi,  tetapi  juga memberikan  dampak  yang  positif  terhadap  struktur  perkerasan [10].

## 2.9  Pengujian SIfat Fisik Tanah
Percobaan  pengujian  sifat  fisik  tanah  bertujuan  untuk mengetahui  karakteristik  sifat  fisik  tanah  yang  dimiliki  oleh tanah meliputi pengujian distribusi  ukuran butiran, pemeriksaan berat jenis, dan kadar air.

## 2.10  Uji Pemadatan
Tanah  kecuali  berfungsi  sebagai  pendukung  fondasi bangunan,  juga  digunakan  sebagai  bahan  timbunan  seperti, tanggul,  bendungan,  dan  jalan.  Jika  tanah  dilapangan membutuhkan perbaikan  guna  mendukung  bangunan  diatasnya, maka pemadatan sering dilakukan. Maksud pemadatan ini antara lain;
1. Mempertinggi kuat geser tanah.
2. Mengurangi sifat mudah mampat (kompresibilitas).
3. Mengurangi permeabilitas.
4. Mengurangi  perubahan  volume  sebagai  akibat perubahan kadar air, dan lainnya.
Pemadatan  dilaboratorium  dilakukan  dengan  cara proctor test yaitu  pengujian  kepadatan  ringan  ( standart  proctor  Test ).
Pemadatan  tanah  adalah  suatu  usaha  untuk  mempertinggi kerapatan  tanah  dengan  memakai  energi  mekanis  untuk menghasilkan pemampatan partikel. Pemadatan bertujuan untuk mengevaluasi  tanah  agar  memenuhi  persyaratan  kepadatan untuk pekerjaan tertentu [6].

## 2.11  CBR (California Bearing Ratio)
Pengujian CBR adalah  perbandingan  antara  beban penetrasi  suatu  lapisan  tanah  atau  perkerasan  terhadap  bahan standar dengan kedalaman dan kecepatan penetrasi yang sama.
Salah  satu  parameter  yang  menjadi  tolak  ukur  dalam penentuan  kemampuan  tanah  dalam  pembuatan  sarana transportasi  sebagai  jalan  yaitu  nilai  daya  dukung  tanah  berupa nilai California  Bearing  Ratio ( CBR ).  Persyaratan  nilai  daya dukung  tanah  dikategorikan  baik  adalah  apabila  nilai CBR berdasarkan  pengujian  lapangan  >3%  dan  berdasarkan pengujian laboratorium diperoleh nilai >6% [9].

## 2.12  Pemeraman Sampel
Sesudah selesai melakukan pemadatan tanah diperam atau dirawat dalam kondisi sedemikian hingga pengeringan dihambat selama  periode  awal  dari  perkembangan  kekuatannya. Temperatur  pemeraman  mempengaruhi  kekuatan  dan  pada temperatur  yang  lebih  tinggi  akan  menambah  kecepatan kenaikan  kekuatan  dan  pengeringan  yang  berlebihan  akan  juga menaikkan kekuatan, tapi memancing timbulnya retak.

## 2.13  Analisa Ukuran Butiran
Sifat-sifat  tanah  tergantung  pada  ukuran  butirannya, besarnya  butiran  dijadikan  dasar  untuk  pemberian  nama  dan klasifikasi  tanahnya.  Analisa  ukuran  butiran  tanah  adalah penentuan  persentase  berat  butiran  pada  satu  unit  saringan dengan besar diameter lubang tertentu.
Untuk  mendapatkan  distribusi  ukuran-ukuran  partikel tanah,  yaitu  dengan  melakukan  pemerikaan  analisa  ayakan. Analisa  ayakan  digunakan  untuk  ukuran  partikel  tanah berdiameter  0,075  mm.  Untuk  tanah  berbutir  kasar  digunakan pengujian analisa ayakan.

## 2.14  Pemeriksaan Berat Jenis
Specific  grafity (Gs)  adalah  perbandingan  antara  berat volume  butiran  padat  (ᵞ s )  dengan  berat  volume  air  (ᵞ w )  pada temperature 4 o C. Uji berat jenis ini dilakukan untuk mengetahui berat jenis tanah gambut.

## 2.15  Pemeriksaan Kadar Air
Kadar air didefinisikan sebagai perbandingan antara berat air  (w w )  dengan  berat  tanah  kering  (w s )  dan  dinyatakan  dalam persen. Tanah terdiri dari butiran padat dan rongga pori. Rongga pori akan terisi air dan udara apabila tanah dalam keadaan tidak jenuh.

## 3.   METODE PENELITIAN

## 3.1  Lokasi Pengambilan Tanah Gambut
Lokasi pengambilan material tanah gambut ini dilakukan di  ruas  jalan  Desa  Sadar  Jaya-  Desa  Muara  Dua,  Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau.
Sebelum pengmbilan sampel tanah ini dilakukan terlebih dahulu peneliti melakukan survei lapangan yang bertujun untuk mengetahui kondisi tanah dan jenis tanah yang berada dilokasi tersebut.
Untuk  lokasi  lebih  jelasnya  dapat  dilihat  pada  gambar 1 berikut :
Gambar 1. Lokasi Pengambilan Material Tanah Gambut

## 3.2  Bahan Pengujian
Bahan pengujian yang digunakan terdapat dua jenis yaitu :
1. Tanah pengujian Material  tanah  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  tanah  gambut  dengan  kondisi  terganggu ( disturbed ).  Tanah  diambil  pada  kedalaman  0,5  –  0,8 meter dari permukaan tanah dengan menggunakan alat cangkul.  Kemudian  tanah  dikeringkan  di  bawah  terik sinar matahari langsung hingga tanah mencapai kering permukan udara.
Gambar 2. Material Tanah Gambut
2. Bahan stabilisasi Material  yang  digunakan  sebagai  bahan  stabilisasi adalah  abu  dari  limbah  batang  jagung  yang  dibakar dan  semen.  Besarnya  volume  variasi  campuran  kadar abu  batang  jagung  terhadap berat  kering  tanah  adalah sebesar  2%,  dan  4%.  Sedangkan  kadar  semen  yang digunakan yaitu 5%, dan 10%.
Lokasi pengambilan Sampel tanah (jl. Sadar Jaya – Muara Dua)

## 3.3  Tahapan Penelitian
Tahapan pelaksanaan penelitian adalah sebagai berikut :
1. Melakukan studi pustaka Infiltrasi.
2. Melakukan survei lokasi.
3. Melakukan  pengambilan  sampel  tanah  gambut  di lapangan.
4. Menjemur  tanah  di  bawah  sinar  matahari  sampai tanah kering udara.
5. Melakukan pengujian sampel tanah di laboratorium.
6. Melakukan analisa data dan hasil penelitian.

## 3.4  Teknik Analisa Data
Data yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut
:
1. Data primer Data  primer  adalah  data  mentah  yang  didapat  dari hasil  penelitian  di  laboratorium  secara  langsung. Untuk  pengumpulan  data  primer  yaitu  dengan menggunakan  teknik  dokumentasi  bertujuan  untuk memperoleh  data  dengan  mencatat  dan  memfoto setiap  hasil  percobaan  yang  dilakukan  selama penelitian.
2. Data sekunder Data  sekunder  adalah  data  atau  informasi  yang diperoleh dari data-data peneliti terdahulu yaitu berupa jurnal  yang  digunakan  untuk  pelengkap  kebutuhan data penelitian.

## 3.5  Bagan Alir Penelitian
Bagan  alir  penelitian  adalah  gambaran  atau  urutan pelaksanaan  dalam  menyelesaikan  penelitian  ini  dari  awal penelitian hingga akhir.
Bagan  alirpenelitian dapat dilihat  pada  gambar 4 berikut ini:

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1  Pemeriksaan Berat Jenis Tanah Asli
Tanah  yang  di  periksa  dalam  pengujian  ini  adalah  tanah gambut  asli  yang  lolos  saringan  No.  40.  Untuk  data  hasil pengujian berat jenis dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 1. Tabel berat jenis tanah gambut asli [1]
No. Keterangan No. Piknometer Ib A3 1. Berat piknometer   ( M 1 ) gram 43,6 70,4 2. Berat tanah + piknometer (M 2 )  gram 95,7 127,7 3. Berat  tanah  +  air    + piknometer    (M 3 ) gram 183,4 201,0 4. Berat  air  piknometer (M 4 )gram 149,8 170,3 5. Temperature t o c 25 o 6. Berat tanah (A)  = M 2 – M 1 52,1 57,3 7. B = M 3 – M 4 33,6 30,7 8. C = A – B 18,5 26,6 9. Berat jenis , G 1 = A/C 2,82 2,15 10. Nilai berat jenis rata-rata (gr/cm 3 ) 2,49
Berdasarkan  tabel  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  pengujin berat  jenis  dilakukan  pada  dua  sampel  pengujian  sehingga  nilai yang didapatkan adalah nilai dari hasil rata-rata dari kedua nilai berat jenis dari sampel pengujian. Nilai rata-rata berat jenis (Gs) pada tanah gambut asli sebesar 2,49 gr/cm 3 .

## 4.2  Analisa Saringan Tanah Asli
Pengujian  ini  dilakukan  terhadap  tanah  asli  bertujuan untuk mengetahui besaran butiran tanah yang terkandung dalam tanah  gambut  tersebut.  Distribusi  ukuran  butiran  adalah penentuan  persentase  berat  butiran  yang  taertahan  pada  setiap satu  unit  saringan  dengan  ukuran  diameter  lubang  tertentu. Gradasi butiran tanah asli dapat dilihat pada gambar 5 berikut :
Gambar 5. Grafik Analisa Saringan Tamah Asli
Dari tabel gradasi saringan tersebut dapat dilihat bahwa persentase  lolos  saringan  terbesar  yaitu  100%  untuk  saringan No.  4  dengan  diameter  saringan  4,75  mm,  80,67%  untuk
saringan  No.  10  dengan  diameter  2,00  mm,  52,31%  untuk saringan  No.  20  dengan  diameter  0,85  mm,  26,03%  untuk saringan  No.  40  dengan  diameter  0,425  mm,  2,83%  untuk saringan  No.  80  dengan  diameter  0,18  mm,  0,93%  untuk saringan  No.  100  dengan  diameter  0,15  mm,  0,39%  untuk saringan No. 200 dengan diameter 0,075 mm.

## 4.3  Pemeriksaan Kadar Air
Pemeriksaan  kadar  air  tanah  bertujuan  untuk  menentukan nilai  kadar  air  yang  terkandung  pada  tanah  gambut  tersebut. Untuk  data  hasil  pengujian  kadar  air  pada  tanah  gambut  asli dapat dilihat pada tabel 2 berikut :
Tabel 2. Tabel berat jenis tanah gambut asli [2]
pengujian  kadar  air  pada  tanah  gambut  asli  dilakukan dengan  dua  kali  percobaan  dan  hasilnya  dirata-ratakan  agar mendapatkan  nilai  yang  tepat.  Dari  tabel  tersebut  didapatkan nilai kadar air rata-rata pada tanah gambut asli sebesar 85,65%.

## 4.4  Uji Pemadatan Standard Proctor Tanah Asli
Pengujian  ini  dilakukan  dengan  cara  pemadatan  standar ( standard proctor ) sesuai dengan standar ASTM D 698 (1997). Tujuan  dari  pengujian  ini  adalah  untuk  mengetahui  nilai  kadar air  optimum  ( OMC )  dan  kepadatan  kering  maksimum  ( MDD ). Hubungan  nilai OMC dan MDD dapat  dilihat  pada  gambar  6 berikut :
Berdasarkan grafik pengujian pemadatan standar ( standard proctor ) didapatkan nilai kadar air maksimum ( OMC ) sebesar  45,8  %  dan  nilai  kepadatan  kering  maksimum  ( MDD ) sebesar 1,051 gr/cm 3 .

## 4.5  CBR Tanah Asli
Pengujian  ini  dilakukan  untuk  menentukan  besarnya  nilai CBR pada tanah asli yang telah dipadatkan di laboratorium pada kadar  air  tertentu dan  telah  dilakukan  pemeraman  dengan  masa pemeraman  0  hari,  4  hari,  dan  7  hari  pemeraman. CBR laboratorium  adalah  perbandingan  antara  beban  penetrasi  suatu bahan  terhadap  beban  standar dengan  kecepatan  penetrasi  yang sama. Hasil dari pengujian CBR ini dapat dilihat pada gambar 7 berikut:
Dengan
Gambar 7. Grafik CBR Tanah Asli
yang dilakukan dapat dilihat pada grafik didapat nilai CBR pada  pemeraman  0  hari  sebesar  13.33%,  pemeraman  4  hari sebesar 16.05%, dan pemeraman 7 hari sebesar 16.88%.

## 4.6  Uji Pemadatan Standard Proctor Tanah Campuran
Pengujian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  besarnya  nilai kadar  air  optimum  ( OMC )  dan  nilai  berat  kering  maksimum ( MDD ) pada tanah campuran abu batang jagung dengan semen. Untuk  nilai  pengujian  pemadatan  standar  dapat  dilihat  pada gambar 8 berikut :
Gambar 8. Grafik MDD Tanah Campuran
Dari  hasil  pengujian  nilai MDD dapat  dilihat  bahwa  nilai mengalami  kenaikan  seiring  dengan  besarnya  nilai  variasi campuran abu batang jagung dan semen yang ditambahkan pada tanah  tersebut.  Nilai MDD pada  variasi  campuran  2%  ABJ
1,035 1,045 1,050 1,037 1,029 1,010 1,020 1,030 1,040 1,050 1,060 35,000 45,000

## PROCTOR STANDARD TANAH ASLI
No. Keterangan Satuan No. Cawan M20 M21 1 Berat Cawan Gr 78.8 80.4 2 Berat  Cawan  + Tanah Basah Gr 211.4 212.7 3 Berat  Cawan  + Tanah Kering Gr 150.9 151 4 Berat Air Gr 60.5 61.7 5 Berat Tanah Kering Gr 72.1 70.6 6 Kadar Air % 83.911 87.394 7 Kadar  Air  Rata- rata % 85.65
dengan  5%  semen  didapatkan  nilai  sebesar  1.112  gr/cm 3 nilai MDD  mengalami  kenaikan  pada  campuran  4%  abu  batang jagung dengan 10% semen dengan nilai sebesar 1.118 gr/cm 3 .
Gambar 9. Grafik OMC Tanah Campuran
Dari  hasil  pengujian  yang  dilakukan  dapat  dilihat  bahwa nilai  kadar    air  optimum  ( OMC )  mengalami  kenaikan  seiring dengan  besarnya  penambahan  variasi  campuran.  Nilai OMC pada  campuran  2%  abu  batang  jagung  dan  15%  semen  sebesar 46.7% dan mengalami kenaikan pada campuran 4% abu batang jagung dan 10% semen dengan nilai 47.8%.

## 4.7  Pengujian CBR Tanah Campuran 0 Hari Peram
Gambar 10. Grafik CBR Tanah Campuran 0 Hari Pemeraman
Dari  hasil  pengujian  nilai CBR tanah  campuran  degan masa pemeraman 0 hari dengan persentase abu jagung 2%, dan 4%  dengan  semen  5%  dan  10%  didapatkan  nilai CBR tertinggi pada  variasi  campuran  tanah  dengan  4%  abu  jagung  dan  10% semen  dengan  nilai CBR sebesar  13,95%  lebih  tinggi dibandingkan dengan nnili CBR tanah asli yaitu sebesar 13,33%.
4.8  Pengujian CBR Tanah Campuran 4 Hari Peram
Gambar 11. Grafik CBR Tanah Campuran 4 Hari Pemeraman Dari  hasil  pengujian  nilai CBR tanah  campuran  degan masa pemeraman 4  hari dengan persentase abu jagung 2%, dan 4%  dengan  semen  5%  dan  10%  didapatkan  nilai CBR tertinggi
pada  variasi  campuran  tanah  dengan  4%  abu  jagung  dan  10% semen  dengan  nilai CBR sebesar  19,59%  lebih  tinggi dibandingkan dengan nnili CBR tanah asli yaitu sebesar 16,04%.

## 4.8 Pengujian CBR Tanah Campuran 7 Hari Peram
Gambar 12. Grafik CBR Tanah Campuran 7 Hari Pemeraman
Dari  hasil  pengujian  nilai CBR tanah  campuran  degan masa pemeraman 7 hari dengan persentase abu jagung 2%, dan 4%  dengan  semen  5%  dan  10%  didapatkan  nilai CBR tertinggi pada  variasi  campuran  tanah  dengan  4%  abu  jagung  dan  10% semen  dengan  nilai CBR sebesar  20,01%  lebih  tinggi dibandingkan dengan nnili CBR tanah asli yaitu sebesar 16,88%.
1.1. 5. KESIMPULAN
1. Dari pengujian nilai CBR tanah asli  yang dilakukan dengan masa waktu pemeraman 0, 4, 7 hari pemeraman. Hasil nilai CBR tanah  pada  masa  pemeraman  0  hari  sebesar  13,33%, nilai CBR pada masa pemeraman 4 hari sebesar 16,04%, dan nilai CBR pada  masa  pemeraman  7  hari  sebesar  16,88%. Berdasarkan  dari  hasil  pengujian  niali CBR yang  dilakukan pada  tanah  gambut  yang  berlokasi  di  Jl.  Jendral  Sudirman (Jl.  Sadar  Jaya-Muara  Dua),  Kec.  Siak  Kecil,  Kab. Bengkalis ini dapat disimpulkan bahwa tanah tersebut sudah memenuhi standar untuk dijadikan lapisan tanah dasar pada jalan >6%.
2. Berdasarkan hasil pengujian nilai CBR yang dilakukan pada tanah  asli  dan  tanah  campuran  ABJ  dan  semen  dengan waktu    pemeraman  0,  4,dan  7  hari.  Untuk  nilai CBR tanah asli  pada  pemeraman  0  hari  sebesar  13,33%,  4 hari  sebesar 16,04%,  dan  7  hari  sebesar  16,88%.  Untuk  nilai CBR pada tanah campuran 2% ABJ, 5% semen pada masa pemeraman 0  hari  sebesar  13,75%,  4  hari  sebesar  18,63%  dan  7  hari sebesar 19,80%. Untuk nilai CBR pada tanah campuran 4% ABJ,  10%  semen  pada    masa  pemeraman  0  hari  sebesar 13,95%,  4  hari  sebesar  19,59%  dan  7  hari  sebesar  20,01%. Dari  hasil  pengujian  dapat  disimpulkan  bahwa  nilai CBR tertinggi yaitu pada pemeraman 7 hari baik untuk tanah asli maupun  untuk  tanah  campuran.  Lama  waktu  pemeraman menjadi  salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi  besarnya nilai CBR ,  semakin  lama  pemeraman  maka  akan  semakin meningkatkan  nilai CBR pada  tanah  asli  maupun  tanah campuran.
5 . DAFTAR PUSTAKA
[1] Ardiyanti,  R.,  Faizien,  Z.,  &  Sulistyorini,  D.  (2012). Stabilisasi  Tanah  Lempung  Ekspansif  Dengan  Campuran Abu Sekam . 27–39.
[2] Das, B. M., Endah, N., & Mochtar, I. B. (1995). Mekanika Tanah  Jilid  1  (Prinsip-prinsip  Rekayasa  Geoteknis) . Erlangga , 1–291.
[3] Fakhrunisa,  N.,  Djatmika,  B.,  &  Karjanto,  A.  (2018).
Kajian penambahan abu bonggol jagung yang ber- variasi dan  bahan  tambah  superplasticizer  terha-  dap  sifat  fisik dan  mekanik  beton  memadat  sendiri  (self  –  compacting concrete) . Jurnal Bangunan, 23 (2), 9–18.
[4] Hardiyatmo. (2002). Mekanika Tanah 1 .
[5] Lesmana,  R.  I.,  Muhardi,  &  Nugroho,  S.  A.  (2016).
Stabilitas  Tanah  Plastisitas  Tinggi  dengan  Semen . Fakultas Teknik Universitas Riau, 3 (2), 1–13.
[6] Lope,  B.  W.,  Mandagi,  A.  T.,  &  Sumampouw,  J.  E.  . (2019). Pengaruh  Penambahan  Serbuk  Arang  Kayu  Dan
Serat  Karung  Plastik  Terhadap  Nilai  Cbr  Laboratorium Tanpa Rendam , 7 (11), 1427–1434.
[7] Mubekti,  M.  (2013). Studi  Pewilayahan  Dalam  Rangka Pengelolaan  Lahan  Gambut  Berkelanjutan  Di  Provinsi Riau . Jurnal Sains Dan Teknologi Indonesia, 13 (2), 88–94. https://doi.org/10.29122/jsti.v13i2.883
[8] Nugroho, U., Sipil, J. T., & Teknik, F. (2008). Stabilisasi Tanah  Gambut  Rawapening  Dengan  Menggunakan
Campuran  Portland  Cement  Dan  Gypsum  Sintesis (Caso42h2o) Ditinjau Dari Nilai California Bearing Ratio
(CBR) ,
10 (2),161–170. https://doi.org/10.15294/jtsp.v10i2.6958
[9] Saputra,  N.  A.,  &  Respati,  R.  (2018). Stabilisasi  Tanah Gambut  Palangka  Raya  dengan  Bahan  Campuran  Tanah Non Organik dan Kapur . Media Ilmiah Teknik Sipil, 6 (2),
124–131. https://doi.org/10.33084/mits.v6i2.249
[10]  Yuniarti,  R.  (2009). Perbandingan  Nilai  Daya  Dukung Tanah Dasar Badan Jalan Yang Distabilisasi Semen Dan Abu Sekam Padi . Media Teknik Sipil, 8 (1), 39–44.